砼试块、砂浆试块的取样和制作要求 1. 混凝土试块的取样和制作要求 1). 检验项目 立方体抗压强度试验 2). 试样标准 一组三块\ue009标准试样尺寸 150×150×150MM 3). 取样频率 A. 每拌制 100 盘且不超过 100M3 的同配合比的混凝土\ue009取样不得少于一次\ue00b B. 每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足 100 盘时\ue009取样不得少于一次\ue00b C. 当一次连续浇筑超过 1000M3 时\ue009同一配合比的混凝土每 200M3 取样不得少于一次\ue00b D. 每次取样至少留置一组标准养护试件\ue009同条件养护的留置组数应根据实际需要确定\ue00b E. 钻孔灌注桩每桩留置一组试件。 4). 取样方法 A. 用于检查结构构件混凝土强度的试件\ue009应在混凝土的浇筑地点随抽取\ue00b B. 同一组混凝土拌合物取样应从同一盘混凝土或同一车混凝土中取样。 取样量应多于试验所需的 1.5 倍\ue009且不少于 20L\ue00b C. 混凝土拌合物的取样应具有代表性\ue009 宜采用多次采样的方法。 一般在同一盘混凝土或同一车混凝土中的约 1/4 处、1/2 处和 3/4 处之间分别取样\ue009从第一次取样到最后一次取样不宜超过 15min\ue009然后人工搅拌均匀\ue00b D. 从取样完毕到开始做各项性能试验不宜超过 5min\ue009 5). 试件制作要求 A. 制作试件用的试模由铸铁或钢制成\ue009应具有足够的刚度\ue009并装拆方便\ue009试模内表面应机械加工\ue009其不平度每 100MM 不超过 0.05MM\ue009组装后各相邻面垂直度不超过±0.5\ue00b B. 在制作试件前应将试模清擦干净\ue009并在其内壁涂以脱模剂\ue00b C. 混凝土坍落度小 70MM 时\ue009试件制作宜采用机械制作\ue00b混凝土坍落度大于 70MM 时\ue009试件制作宜采用人工制作\ue00b D. 试件采用人工插捣时\ue009混凝土拌和物应分两层装入试模\ue009每层装入厚度应大致相等\ue009插捣按螺旋方向从边缘向中心均匀进行。插捣底层时\ue009捣棒应达到试模底面\ue00b插捣上层时\ue009捣棒应穿入下层深度约 20\ue00c30MM\ue00b插捣时捣棒应保持垂直\ue009不得倾斜\ue009并用抹刀沿试模内壁插入数次\ue009每层的插捣次数为 27 次\ue009插捣完后\ue009刮除多余的混凝土\ue009并用抹刀抹平\ue00b E. 试验室用震动台的振动频率应为 50±3HZ\ue009 空载时振幅约为 0.5MM\ue00b 试件用振动台成型时\ue009混凝土拌和物应一次装入试模\ue009装料时应用抹刀沿试模内壁略加插捣并使混凝土拌和物高出试模上口\ue009振动时应防止试模在振动